LAM 3 Goa 
Ho costruito graficamente la maggior parte delle curve che corrispondono agli 
andamenti del magnetismo del nichel, variabili col variare della torsione, adoprando 
il solito sistema che tenni per la fig. 13* della parte seconda, in modo che, avendo 
segnato accanto a ciascuna curva l'angolo di torsione sotto cui fu ottenuta, possono 
ora vedersi a colpo d'occhio le variazioni del magnetismo del filo durante il ciclo di 
azioni. Gli angoli di torsione corrispondenti alle misure indicate dal I° scomparti- 
mento portano l'indice 1, per es. 40°,, 80°, ecc. ecc., quelli del II° portano l'indice 
2, cioè: 160, 120....... 40, ecc. ecc., ed analogamente per quelli del III° e IV° 
scompartimento; il che è fatto per assegnare a ciascun angolo il suo giusto valore e 
perchè, per ciascuna curva individuante il magnetismo del nichel lungo il filo, sia 
ben definito sotto quale torsione è stata conseguita. È superfluo forse avvertire che 
della nostra tabella i dati furono esperimentalmente ottenuti procedendo, pel I. scom- 
partimento, da sinistra verso destra, pel II° da destra verso sinistra, e così, alternati- 
vamente pel III° e IV° Con questi dati fu costruita la fig. 24%, la quale merita ora 
di essere esaminata. 
La curva 0°, a tratto continuo, rappresenta il magnetismo iniziale lungo il ni- 
chel, e le curve 40°, e 180°,, pure a tratto continuo, rappresentano il magnetismo 
allorchè la torsione era rispettivamente di 40°, e di 180°. 
Si può dedurre dall'esame di queste tre curve, descritte mercè i numeri del 
I° scompartimento che « la torsione fa aumentare l'intensità di magnetizzazione del 
filo di nichel. » 
Infatti il magnetismo dell'estremo inferiore del filo, e così tutta la sua metà 
inferiore, aumenta positivamente col crescere della torsione, e nella stessa guisa au- 
menta negativamente per tutta la sua parte superiore. 
Avendo poi rappresentato con curve a tratti gli andamenti del magnetismo, cor- 
rispondenti alle detorsioni del filo, sì scorge bene da queste curve come, « per ef- 
fetto della detorsione, il filo si smagnetizza più rapidamente che non si ‘era per 
lo innanzi magnetizzato sotto lo stesso angolo di torsione », così a 160° possiede 
un magnetismo presso a poco identico a quando era stato torto di solo 40°, ed a 1209, 
possiede un magnetismo inferiore a quello che aveva inizialmente (curva 0°). 
Procedendo colle detorsioni, si ha la curva 100%, molto allungata, e, seguitando 
ancora a detorcere di pochi gradi, a 85°, sì vede che il filo non possiede alcun ma- 
gnetismo. 
Sarà interessante rintracciare la legge con cui varia questo angolo critico colle 
dimensioni del nichel, le quali probabilmente dovranno avervi influenza e colla in- 
tensità del campo magnetico, ma questo formerà il soggetto di una prossima ricerca : 
ho constatato però che, per fili di nichel di differente provenienza, ma di eguali di. 
mensioni (lungh. = 39 cm. sezione=1,31 mm.), il magnetismo nullo si riscontra, nel 
campo terrestre sempre verso gli 85°. 
Detorcendo ancora, oltre l’amgolo critico, si ottiene subito la curva 40°, che 
manifesta essere divenuto il filo novamente magnetico, ma con polarità rovesciata. 
Allora, per ogni detorsione che si faccia sino a 0° e per ogni successiva torsione nello 
stesso senso, il rovesciato magnetismo del nichel seguita ad aumentare fino a 180°, 
(come bene lo esprimono le curve segnate a tratti); ma giunti a 180%, principiando 
